( 679 ) 

 Rapports de l'oxygène . . . 22,586; i 2,63a ;6,i52 



12.632 -t- 6,102 



22,586 

 Quotient de l'oxygène (de M. Roth) o,83i 



Relation atomique. 



0,2062 



Si ig , 763 == 0,7058 



Al 4»33o = o,r574 



Fe" 5,537 = 0,0988 j 



Fe 7 , 863 — o , 1404 



Mg 8,5 9 8 = o,3582 ' 0,7345 1 



Ca Q,436 = o,2359 ) 



Na .,6.7 = 0,0352 l KK \ °'^ 



' o,oo;)2 ' 



h. 1 , 552 = o , 0200 ) 



4 ! ^70 = 2,3356 



1, 9327 : 2,3356 = ^fSi =■ o,83G. 



» En même temps que la hornblende, j'ai constate la formation des mi- 

 néraux suivants : 



» I. De petits cristaux prismatiques, vert pâle, appartiennent évidemment au sys- 

 tème monosymétrique ; on y reconnaît (1 1 o), (1 00), plus rarement (o 1 o) et enfin quel- 

 quefois des faces terminales domatiques. Ils s'éteignent suivant leur position, tantôt 

 parallèlement à l'axe prismatique, tantôt sous un angle maximum de 37 à partir de 

 cette direction; l'indice est voisin de 1 ,65 ; «^ — «^ = 0,27; signe optique positif; 

 ce minéral semble être de nature pyroxénique. 



» II. Des grains incolores, isotropes, arrondis ou montrant çà et là quelques facettes 

 probablement suivant (100); ils sont de nature zéolitique. 



» III. De petits cristaux limpides, parfaitement nets de quartz suivant (ioTi), 

 (oïi 1), (10T0), contenant quelquefois des inclusions liquides à bulles. 



» IV. Minces lamelles incolores rhombiques offrant les caractères optiques de l'or- 

 those adulaire (' ). 



« Cette association constitue par elle-même un fait bien remarquable, 

 et je me propose d'en discuter ultérieurement les conséquences. » 



(') Absolument identiques avec les produits de M. le professeur Friedel et les 



miens. 



